98 TH MT VOGT, M.-N. Kl. 
In Zn-freien, aber an Fe sehr reichen und gleichzeitig basischen Schlacken 
beträgt die aufgelöste RS-Menge (Å hier namentlich Fe) meist 2.5—3 %o; 
in sauren Schlacken ist die aufgelöste AS-Menge noch viel kleiner,1 — 
In Schlacken von Schmelzen auf Kupferstein (20u,S.FeS) habe ich in 
den Schlacken aufgelöstes Cx,S nicht nachweisen können; die Löslich- 
keit von Cz,S in Silikatschmelzen muss somit (bei gewöhnlichem Druck 
und Temperatur 1300—1500°) nur winzig sein; jedenfalls ist sie erheblich 
kleiner als von ZnS, MnS und FeS. 
Bei der Erstarrung von Silikatschlacken, welche RS aufgelöst halten, 
krystallisiert das Monosulphid in isotropen, sowohl zufolge der Isotropie 
als zufolge des Aufbaus nach drei gleichwertigen und senkrecht auf 
einander stehenden Achsen, dem regulären Krystallsystem angehörigen 
Mineralien, die mit Oldhamit (CaS), Manganblende (MS), Troilit (Fes) 
und Zinkblende (ZnS) identisch sind, und die somit zu der regulären 
Reihe der Monosulphide? gerechnet werden müssen (siehe hierüber oben, 
S. 5, 43—44). — Dies Monosulphid erscheint in der Regel als Krystalliten 
(»Globuliten«, »Longuliten« u. s. w.), die oft sehr schön aufgebaut sind. 
Die beste Erläuterung über die Morphologie dieser RS-Krystallite 
bekommt man durch die musterhafte Beschreibung und zutreffenden 
Zeichnungen von H. Vogelsang in seiner bekannten Arbeit »Die 
Krystalliten«® (S. 24—43 und Tafel II, III, IV a); die von ihm unter- 
suchten Ausscheidungen in der Hochofenschlacke von der Friedrich- 
Wilhelmshütte bei Siegburg bestehen in der Tat aus MnS oder 
(Mn,ca)S. Freilich missverstand Vogelsang gänzlich die Natur dieser 
Krystallite, indem er sie als Silikat, in einem embryonalen Zustand 
zwischen Glas und Krystallsubstanz auffasste; seine morphologische Dar- 
stellung ist aber trotzdem musterhaft. 
— Bei ser schneller Abkühlung wird das sich in Lösung befindende 
Monosulphid nicht krystallinisch ausgeschieden, sondern das RS-haltige 
Silikat erstarrt als ein opakes, wenig durchsichtiges oder, bei nennenswerter 
RS-Menge, undurchsichtiges oder nur schwach durchscheinendes Glas. 
Unter den zahlreichen Beobachtungen hierüber, die mir zur Ver- 
fügung stehen, erwähne ich eine basische, M»-führende Schlacke mit 
Eine Reihe Analysen finden sich in meiner Arbeit »Mineralbildung in Schmelzmassen«, 
S. 239— 263. 
Zufolge W. Müller (Centralblatt für Min, u. s. w., 1900, S, 178—179) sind, ausser 
CaS, auch SrS und 3aS regulär; er rechnet übrigens diese Sulphide zu der Bleiglanz- 
Reihe, während ich — wegen der Zusammen-Krystallisation von CaS mit MnS, ZnS 
und FeS — CaS zu der Zinkblende-Manganblende-Reihe hingeführt habe, 
Bonn, 1875. 
vw 
oa 
